—  337  — 
alla  polarizzazione  della  pila  adoperata,  le  ho  magnetizzate  in  contrattempo. 
Cioè  ho  dato,  successivamente,  in  ima  prima  operazione,  a  ciascuna  sbarra 
dalla  prima  all'ultima  tre  contatti  ;  poi  in  una  successiva  operazione  ho  fatto 
il  medesimo,  ma  prendendo  le  sbarre  in  ordine  inverso,  cioè  dalla  decima 
alla  prima.  Ciò  ripetuto  trenta  volte,  mi  sono  assicm-ato  che  tutte  hanno 
preso  il  medesimo  grado  di  magnetizzazione  ;  il  che  mi  è  stato  poi  sufficien- 
temente confermato  dall'esperienza.  Infatti,  avendo  determinato  i  momenti  ma- 
gnetici delle  singole  sbarre,  alla  fine  delle  mie  ricerche,  li  ho  trovati  poco 
diversi  fra  loro. 
"  Dopo  avere  magnetizzato  le  sbarrette,  le  ho  portate  allo  stato  normale 
nell'istessa  maniera  descritta  per  l'altra  serie. 
"  Ho  fatto  uso  del  medesimo  teodolite  magnetico  e  della  formola  istessa 
di  cui  ho  parlato  di  sopra  per  calcolare  i  coefficienti  termici.  Ho  tenuto  le 
singole  sbarrette  sempre  alla  distanza  di  centimetri  16  dall'ago  deflesso,  ed 
in  un  bagno  d'acqua  calda  corrente  che  mantenevasi  costante  entro  un  mezzo 
grado  per  tanto  tempo,  da  essere  ben  sicuro  entro  questo  limite  della  vera 
temperatura  posseduta  dal  magnete. 
«  Ho  ripetuto  le  determinazioni  dei  coefficienti  in  due  varie  epoche  ed  in 
ordine  inverso,  per  accertarmi  che  le  sbarrette  non  avessero  subito  col  tempo  una 
variazione.  I  risultati  sensibilmente  identici  che  ho  avuto  nelle  due  serie  di 
misure  mi  hanno  assicm'ato  che  nessim  cambiamento  in  esse  è  avvenuto. 
li  Inoltre  ho  avuto  cm-a  che  i  limiti  della  temperatiu-a  entro  cui  deter- 
minavo il  coefficiente  termico  fossero  poco  diversi  per  ciascuna  sbarra,  perchè 
è  noto  che  quello  non  si  conserva  costante  col  variare  la  temperatm-a  ('). 
«  Nella  seguente  tabella  riferisco  i  risultati  ottenuti  per  i  coefficienti 
termici  dei  dieci  magneti  suddetti  del  peso  ciascimo  di  grammi  8,150.  Ogni 
risultato  è  la  media  di  otto  mismre. 
Coefficienti  termici  di  dieci  magneti  fra  le  temperature  di  10°  e  60°. 
N.»  d'ordine 
Momento 
magnetico 
(CGS) 
Temperature 
di 
raddolcimento 
CoefBcienti 
termici 
1 
95 
221" 
0,001350 
2 
95 
232 
0,001405 
3 
81 
243 
0,001560 
4 
84 
254 
0,001575 
5 
84 
265 
0,001590 
6 
81 
277 
0,001665 
7 
84 
288 
0,001675 
8 
81 
293 
0,001685 
9 
82 
317 
0,001740 
10 
92 
332 
0,001790 
(')  Poloni,  Nuovo  Cimento,  tomo  IV,  serie  ?>^,  pag.  206. 
